TCVN5465-10:2009

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5465-10:2009 (ISO 1833-10 : 2006) về Vật liệu dệt - Phân tích định lượng hóa học - Phần 10: Hỗn hợp xơ triaxetat hoặc xơ polylactit và một số xơ khác (phương pháp sử dụng diclometan) TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5465-10 : 2009 ISO 1833-10 : 2006 VẬT LIỆU DỆT - PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HOÁ HỌC – PH Ầ N 10: HỖN HỢP XƠ TRIAXETAT HOẶC XƠ POLYLACTIT VÀ MỘT SỐ XƠ KHÁC (PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG DICLOMETAN) Textiles - Quantitative chemical analysis – Part 10: Mixtures of triacetate or polylactide and certain other fibres (method using dichloromethane) Lời nói đầu TCVN 5465-1 0 : 2 009 thay thế Điều 9 của TCVN 5465: 1991. TCVN 5 4 6 5-10 : 2009 hoàn toàn tương đương với ISO 18 3 3-10 : 2 006 . TCVN 5465-10 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 38 Vật liệu dệt biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Kh o a học và Công nghệ công bố. TCVN 5465 : 1991 sẽ được hủy bỏ và thay thế bằng TCVN 5465-1, TCVN 5465-3, TCVN 5465-4, TCVN 5465-5, TCVN 5465-6, TCVN 5465-7, TCVN 5465-8, TCVN 5465-9, TCVN 5465-10, TCVN 5465-11, TCVN 5465-12, TCVN 5465-13, TCVN 5465-14, TCVN 5465-15, TCVN 5465-16, TCVN 5465-17, TCVN 5456-18 và TCVN 5465-19. Bộ tiêu chuẩn TCVN 5465 (ISO 1833 ) Vật liệu dệt - Phương pháp phân tích định lượng hóa học, gồm các phần sau: - TCVN 5465-1 : 2009 (ISO 1833-1: 2006), Phần 1: Nguyên tắc chung của phép thử; - TCVN 5465-2 : 2009 (ISO 1833-2: 2006), Phần 2: Hỗn hợp xơ ba thành phần; - TCVN 5465-3 : 2009 (ISO 1833-3: 2006), Phần 3: Hỗn hợp xơ axetat và một số xơ khác (phương pháp sử dụng axeton); - TCVN 5465-4 : 2009 (ISO 1833-4: 2006), Phần 4: Hỗn hợp xơ protein và một số xơ khác (phương pháp sử dụng hypoclorit); - TCVN 5465-5 : 2009 (ISO 1833-5: 2006), Phần 5: Hỗn hợp xơ visco, xơ cupro hoặc xơ modal và xơ bông (phương pháp sử dụng natri zincat); - TCVN 5465-6 : 2009 (ISO 1833-6: 2007), Phần 6: Hỗn hợp xơ visco hoặc xơ cupro hoặc xơ modal hoặc xơ lyocell và xơ bông (phương pháp sử dụng axit formic và kẽm clorua); - TCVN 5465-7 : 2009 (ISO 1833-7: 2006), Phần 7: Hỗn hợp xơ polyamit và một số xơ khác (phương pháp sử dụng axit formic); - TCVN 5465-8 : 2009 (ISO 1833-8: 2006), Phần 8: Hỗn hợp xơ axetat và xơ triaxetat (phương pháp sử dụng axeton); - TCVN 5465-9 : 2009 (ISO 1833-9: 2006), Phần 9: Hỗn hợp xơ axetat và xơ triaxetat (phương pháp sử dụng rượu benzylic); - TCVN 5465-10 : 2009 (ISO 1833-10: 2006), Phần 10: Hỗn hợp xơ triaxetat hoặc xơ polyactit và một số xơ khác (phương pháp sử dụng diclometan); - TCVN 5465-11 : 2009 (ISO 1833-11: 2006), Phần 11: Hỗn hợp xơ cenlulo và xơ polyeste (phương pháp sử dụng axit-sunphuric); - TCVN 5465-12 : 2009 (ISO 1833-12: 2006), Phần 12: Hỗn hợp xơ acrylic, xơ modacrylic, xơ clo, xơ elastan và một số xơ khác (phương pháp sử dụng dimetylformamit). Bộ tiêu chuẩn ISO 1833 còn các phần sau: - ISO 1833-13: 2006, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 13: Mixtures of certain chlorofibres and certain other fibres (method using carbon disulfide/acetone); - ISO 1833-14: 2006, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 14: Mixtures of acetate and certain chlorofibres (method using acetic acid); - ISO 1833-15: 2006, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 15: Mixtures of jute and certain animal fibres (method by determining nitrogen content); - ISO 1833-16: 2006, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 16: Mixtures of polypropylene fibres and certain other fibres (method using xylene); - ISO 1833-17: 2006, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 17: Mixtures of chlorofibres (homopolymers of vinyl chloride) and certain other fibres (method using sulfuric acid); - ISO 1833-18: 2006, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 18: Mixtures of silk and wool or hair (method using sulfuric acid); - ISO 1833-19: 2006, Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 19: Mixtures of cellulose fibres and asbestos (method by heating); - ISO 1833-21: 2006. Textiles - Quantitative chemical analysis - Part 21: Mixtures of chlorofires. certain modacrylics, certain elastanes, acetates, tr iacetates and certain other fibres (method using cyclohexanone) VẬT LIỆU DỆT - PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HOÁ HỌC – PH Ầ N 10: HỖN HỢP XƠ TRIAXETAT HOẶC XƠ POLYLACTIT VÀ MỘT SỐ XƠ KHÁC (PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG DICLOMETAN) Textiles - Quantitative chemical analysis – Part 10: Mixtures of triacetate or polylactide and certain other fibres (method using dichloromethane) 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sử dụng diclometan để xác định tỉ lệ phần trăm xơ triaxetat trong vật liệu dệt được làm từ hỗn hợp xơ hai thành phần, sau khi loại bỏ chất không phải là xơ, gồm - xơ triaxetat hoặc xơ poly l actit và - xơ len, xơ protein tái sinh, xơ bông (được làm sạch, nấu hoặc tẩy trắng), xơ visco, xơ cupro, xơ modal, xơ polyamit, xơ polyeste, xơ acrylic và xơ thuỷ tinh. Các xơ triaxetat đã được hoàn tất dẫn đến ngừng thuỷ phân một phần hoà tan hoàn toàn trong thuốc thử này. Trong trường hợp đó, phương pháp này không áp dụng được. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất c ầ n thiết cho việc áp dụng ti êu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản m ớ i nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 5465-1 : 2009 (ISO 1833-1 : 2006), Vật liệu dệt - Phân tích định lượng hoá học - Phần 1: Nguyên tắc chung của phép thử. 3. Nguyên tắc Xơ triaxetat được hoà tan từ khối lượng khô đã biết của hỗn hợp bằng diclometan. Ph ầ n cặn được thu lại, rửa , làm khô và cân. Khối lượng ph ầ n cặn, hiệu ch ỉ nh nếu c ầ n thiết, được biểu thị bằng t ỉ lệ phần trăm khối lượng khô của hỗn hợp. Tỉ lệ phần trăm xơ triaxetat được tính bằng cách lấy hiệu số. 4. Thuốc thử Sử d ụng thuốc thử được mô tả tro ng TCVN 5465-1 ( I SO 183 3 - 1 ) cùng v ớ i thuốc thử cho t rong 4.1. 4.1. Dic l ometan (me t ylen clorua ). CẢNH B ÁO AN TOÀN - Phải lưu ý những ảnh hưởng độc hại của thuốc thử này và đưa ra những cảnh báo đầy đủ khi sử dụng. 5. Thiết bị, d ụng cụ Sử dụng thiết bị, dụng cụ được mô tả trong TCVN 5465-1 (ISO 1833-1) cùng với thiết bị, dụng cụ đưa trong 5.1. 5.1. B ì nh nón, có dung tích tối thiểu 200 ml, nắp bằng thuỷ tinh. 6. Cách ti ế n hành Thực hiện cách tiến hành chung được đưa trong TCVN 5465-1 (ISO 1833-1), sau đó tiếp tục như sau: M ẫ u thử trong bình nón, tương ứng với mỗi gam mẫu thử thêm 100 ml diclometan. Đậy nắp bình, lắc để làm ướt mẫu, để yên trong 30 min, lắc b ì nh khoảng 10 min. Gạn chất lỏng qua cốc lọc đã được cân. Thêm 60 ml diclometan vào phần cặn ở trong bình, lắc bình bằng tay, lọc các chất trong bình qua cốc lọc. Dùng một ít diclometan để rửa sạch các xơ còn lại trong bình vào cốc lọc. Hút để làm ráo cốc lọc, lại đổ đầy diclometan vào cốc l ọc và làm ráo bằng trọng lực. Cuối cùng, hút để làm ráo cốc l ọc. Rửa nhẹ bằng nước nóng, làm khô cốc lọc và phần cặn, sau đó làm nguội và cân. 7. Tính toán và biểu thị kết quả Tính toán kết quả như mô tả trong hướng dẫn chung của TCVN 5465-1 (ISO 1833-1). Giá trị của d là 1,00; riêng đối với xơ polyeste d là 1,01. Trong trường hợp xơ triaxetat khôn g h o à tan hoàn t o àn trong thuốc thử, khi tính to á n t ỉ l ệ phần trăm x ơ triaxetat thì sử dụng giá trị d = 1,02. B ở i vậy, để có được tỉ l ệ phần trăm c á c xơ khác l ấy 100 trừ đi tỉ lệ phần trăm của xơ triaxetat. 8. Độ chụm Với một hỗn hợp đ ồ n g nhất của vật liệu dệt , kết quả thu được bằn g phương pháp nà y có g i ớ i hạn tin cậy không l ớ n hơn ± 1 với mức tin cậy 95 %.